(978) 

 ments les plus énergiques ayant été ceux des bois et surtout des bois ten- 

 dres, du cuir, et de la gutta-percha , sur rails secs, sans enduit, R s'y est 

 quelquefois élevé jusqu'à o, 70, sans y avoir jamais été au-dessous de o, 4o; 

 le plus souvent il a été de 0,60 pour les bois tendres et de o,55 pour les 

 bois durs. Le frottement du fer a toujours été moindre; il est vrai qu'excep- 

 tionnellement, quand le fer était à surface très-grossière et rugueuse, K 

 s'est élevé jusqu'à 0,60; mais il n'a pas été habituellement, dans les mêmes 

 circonstances, de plus de o,4o, et est quelquefois descendu jusqu'à o,25. 

 Quand le fer était à surface polie, même imparfaitement, R ne s'est jamais 

 élevé au-dessus de o, 4o, il n'a pas été habituellement de plus de o, ao à o, 3o, 

 et il est quelquefois descendu jusqu'à o, 17 et même o, ia (indifféremment 

 d'ailleurs, que les rails fussent secs ou mouillés, voire même gras, sauf, dans 

 ce dernier cas, quand la superficie frottante était relativement petite,, autre- 

 ment dit quand la pression spécifique était grande; alors le coefficient de 

 frottement du fer avec enduit gras était très-diminué). Dans le frottement 

 des bois et du cuir avec enduit gras, R est tombé habituellement à 0,16, 

 quelquefois seulement à 0,20, mais quelquefois aussi jusqu'à o,o5. L'en- 

 duit gras a d'ailleurs toujours, dans les deux cas, de fer et de bois, favorisé 

 beaucoup la prompte et rapide production du poli des surfaces et en consé- 

 quence la diminution du frottement par ce fait. C'est principalement ainsi, 

 et par conséquent indirectement, que les enduits gras paraissent surtout 

 agir pour adoucir les frottements. 



» C'est surtout au départ et à toute petite vitesse que les frottements 

 diffèrent beaucoup les uns des autres suivant les circonstances. A mesure 

 que la vitesse devient plus grande, les différents frottements, en diminuant 

 tous, ordinairement d'autant plus qu'ils sont plus grands, vont, en général, 

 se rapprochant les uns des autres. Ce rapprochement dans la diminution 

 commune a lieu aussi d'autant plus que les surfaces frottantes sont plus 

 polies, ce qui se produit d'ailleurs et se maintient d'autant mieux, que ces 

 surfaces sont mieux lubréfiées par un enduit gras. Aussi peut-on dire que 

 toutes les matières bien polies, convenablement lubréfiées, glissant vite l'une 

 sur l'autre, d'ailleurs sous une pression spécifique modérée, ont à peu près 

 le même coefficient de frottement, très-petit. Mais, en dehors de cet ensem- 

 ble de conditions, tout spécial, rien n'est plus variable que le frottement avec 

 les circonstances. » 



